캐리어 층 ( 10 ) 에 는 두께 18 ㎛ 의 미처리 전착 동박 을 사용 했 다 . 처음 에 , 캐리어 층 ( 10 ) 은 산 세 척 / 세정 공정 으로 향했 다 . 산 세척 공정 에서 , 산 세척 용기 의 내부 는 130 g / L 의 황산구리 및 50 g / L 의 황산 을 함유 하 는 전해질 용액 ( 82 ) 으로 채워 지 고 , 전해질 용액 의 온도 는 27 ℃ 로 유지 되 었 다 . 캐리어 층 을 전해질 용액 ( 82 ) 에 30 초 동안 담가 표면 의 오일 또는 지방 및 산화물 을 제거 한 다음 , 캐리어 층 은 물 로 세척 되 었 다 .